546 
Léon GUILLET. — LA TREMPE ET LE REVENU 
ge CS 0 = UE 2 27 LS US IUT EU NT ECC MR CEE 
Cependant, il y a un grand nombre d’alliages 
qui présentent des courbes analogues à celle 
déjà signalée pour les alliages cuivre-alumi- 
nium; l'étude de la trempe permettra sans doute 
de généraliser encore les données que nous pos- 
sédons actuellement. 
L'exemple le plus curieux que l’on puisse citer 
d'adoucissement par trempe est assurément 
celui déjà étudié des alliages or-cuivre. Nous 
avons déjà indiqué que, par suite de transforma- 
tions dans le solide, certains alliages sont for- 
més, non d’une solution solide unique, comme 


ane den ve aie eis pularsse s 8 loin sssssas 0 
de ï ; 452 
2 C4 
L LA 
” es TE 
CNE DER 
7; 
er a 

7e 
Ge 

. 
Frhpésesestes tetes tests ss +4 + is +4 2 pee +2 200 
heures 
Le «5 £o LES [22 
Fig. 83. — Variations de la dureté du duralumin revenu 
à différentes températures en fonction du temps. 
on le croyait, mais bien de combinaisons Au°Cu 
ou AuCu; à température élevée, ces combinai- 
sons se dissolvent et la trempe maintient la solu- 
tion. Jl s'ensuit que la dureté est nettement 
modifiée. 
Dans aucun cas,les alliages adoucis par trempe 
ne présentent — du moins dans ceux connus 
jusqu'ici — des courbes de refroidissement indi- 
quant une augmentation de volume au refroi- 
dissement. 
IV. — RésuMÉ DES FAITS EXPÉRIMENTAUX 
RELATIFS A LA TREMPE 
Nous voici done en possession d’une série de 
faits qu'il nous faut résumer : 
a\ La plupart des alliages qui voient modifier 
leurs propriétés par trempe présentent, après ce 
traitement, une augmentation très sensible, par- 
fois considérable, de la dureté. Un grandnombre 
de leurs autres propriétés sont modifiées. 
b) Pour obtenir ces modifications, il faut : 
Chauffer à une température supérieure au 
point de transformation ; 
Refroidir avec une vitesse suflisante pour que 
la transformation au refroidissement n’ait lieu 
qu’à température très basse (300° pourles aciers). 
La structure est alors martensitique. 
Avec une vitesse moindre, on a des propriétés 
intermédiaires entre celles du métal recuit et du 
métal martensitique; le constituant est la troos- 
tite; le point de transformation est maintenu, 
au moins en partie, dans le voisinage de la posi- 
tion normale,avec refroidissementlent(650°dans 
les aciers). 
c) Tous les alliages qui donnent de la marten- 
site ou de la troostite sont actuellement les seuls 
qui, par trempe, présentent une augmentation 
de dureté. 
d) Tous les alliages donnant de la martensite 
par trempe accusent, dans un refroidissement 
pormal,une augmentation de volume,au passage 
du point de transformation. 
e) L’addition de certains éléments, notamment 
le nickel, le manganèse etle chrome, a pour 
effet d’abaisser le point de transformation au 
refroidissement. Cet abaissement n’est pas pro- 
gressif, comme on l’a cru jusqu'à maintenant, 
du moins lorsque ces aciers renferment du car- 
bone; il se fait de la même façon que dans les 
trempes avec variation dela vitesse de refroidis- 
sement. On a done de la perlite, de la troostite, 
de la martensite, suivant la quantité d’élément 
incorporé et la position des points de transfor- 
mation, cela sans trempe. Les propriétés du 
métal sont essentiellement fonction de sa struc- 
ture. 
f) Avec certains éléments ajoutés en quantité 
assez élevée — cette quantité dépendant de la 
teneur en carbone — on supprime toute trans- 
formation au refroidissement : l’acier est alors 
polyédrique; il a des propriétés très particuliè- 
res : charge de rupture moyenne (65 — 75 kg.) 
limite élastique basse (15— 20 kg.), très forts 
allongements (45 à 100 °/,), très belles résiliences. 
Ces aciers ne prennent pas la trempe; plus 
exactement ils sont légèrement adoucis par 
trempe. 
g) Dans certains aciers spéciaux (chrome- 
nickel, chrome-tungstène), la position des points 
de transformation est fonction de la ‘tempéra- 
ture maximum atteinte dans le chauffage et 
aussi, dans une certaine mesure, de la durée de 
chauffage. Si la température atteinte est assez 
élevée, le point de transformation au refroidis- 
sement tombe à 350°, sans l'intervention d’au- 
cune trempe réelle; l’acier est martensitique 
(aciers chrome-nickel,aciers chrome-tungstène). 
Par un chauffage à température très élevée 
(1.300°),la transformation à 350° ne disparaît pas 
complètement; elle est seulement atténuée, mais 
de ce fait le métal est adouci. 
